[31] Arbeiten in dem ehem. Laboratorium der k. k. geol. Reichsanstalt. 171 



III. Kalk. — Dieser enthält: 



0*3 Proc. Kieselsäure, 

 54*6 „ kohlensauren Kalk, 



45*0 „ „ Magnesia 



999 Proc. 



Dieses Gestein ist also ein Dolomit. 



120. Braunkohle aus einem Seitenthale des Mürzthales bei 

 Parschlug und Deischendorf, übergeben von der Neuberg-Mariazeller 

 Gewerkschaft in Wien. 



Wasser in 100 Theilen • 10'7 



Asche „ „ „ 5*3 



Wärme-Einheiten • • • . 4474 



Aequivalent etc. • • • • 11*7 



121. Hydraulischer Kalk der mit Cokes gebrannt nicht bindet, 

 während er mit Kohle gebrannt, gut entsprach, übersendet von Herrn 

 S. Ohrenstein in Temesvar. 



100 Theile enthielten: 



Kieselsaure Thonerde • 23*5 

 Kohlensaure Magnesia 12 4 

 Kalk • • 641 

 Der Versuch wurde gemacht, ihn mit Kohle und Cokes zu brennen 

 und es ergab sich dasselbe Resultat, dass er im ersteren Falle gut unter 

 Wasser fest wurde, im letzteren Falle nicht. Die Hitze des Cokesfeuers 

 ist daher zu hoch und brennt den Kalk theilweise todt. 



122. Portland-Cement mit Kohle gebrannt, übergeben von 

 Herrn G. Brück in Wien. 



100 Theile enthielten: 





Kieselsäure • 



• 212 Proc 



Magnesia 



• 40-8 „ 



Thonerde • 



• 38-0 „ 



Kalk • ■ • 



• Spur. 



123. Graphit von Rottenmann, übergeben von Herrn S c h m i e d. 



Rohgraphit, Kohlenstoff 3 14 Proc. 



Asche • • 686 „ 

 Geschlämmter: Kohlenstoff 13 '8 „ 

 Asche • • 86' 2 „ 

 Die Schlämmung hat daher die Asche und nicht den Kohlenstoff 

 concentrirt. 



124. Kalksteine, übersendet von der Bau-Unternehmung 

 Knerur & Gross in Neutitschein. 



100 Theile enthielten: 



Kieselsaure Thonerde • • 8 4 Proc. 



Kohlensaure Magnesia • 11*2 „ 



Kalk ■ • • 80-4 „ 



22* 



